( l5 4 ) 



que sur les parties non recouvertes d'iodure et correspondant aux blancs : on 

 a ainsi une reprsentation parfaite de la gravure dans laquelle le cuivre re- 

 prsente les blancs et l'argent iod les noirs. 11 est ncessaire que la plaque 

 ne reste que peu de temps dans le bain de sulfate de cuivre ; car si l'opration 

 tait trop prolonge , la plaque entire se recouvrirait de cuivre. 



La plaque, aprs avoir reu le dpt de cuivre, -est lave avec beau- 

 coup de soin, puis plonge dans une solution d'hyposulfite de soude pour 

 dissoudre l'iodure d'argent qui occupe la place des noirs; on lave grande 

 eau distille et on sche. On chauffe ensuite la planche une temprature 

 suffisante pour oxyder la surface du cuivre, qui prend successivement diff- 

 rentes teintes, et on s'arrte celle brun sombre. On laisse refroidir, puis on 

 amalgame l'argent mis nu, en chauffant lgrement la planche, afin de 

 faciliter l'opration. Le mercure ne se combinant pas avec l'oxyde de cuivre, 

 on a un dessin dans lequel les parties amalgames reprsentent les noirs, et 

 les parties de la plaque recouvertes d'oxyde de cuivre, les blancs; l'amalga- 

 mation termine , on recouvre la planche de deux ou trois feuilles d'or battu 

 et l'on fait vaporer le mercure en chauffaut. L'or adhre donc seulement 

 l'endroit des noirs du dessin. L'or non adhrent est enlev avec un gratte- 

 bosse. Cela fait, on dissout l'oxyde de cuivre avec une dissolution de nitrate 

 d'argent, et l'on attaque l'argent, ainsi que le cuivre qui est au-dessous, avec 

 de l'acide nitrique affaibli. Les traits du dessin qui sont protgs par l'or 

 n'tant pas attaqus, on peut obtenir des creux aussi profonds qu'on le 

 dsire, qui correspondent aux blancs de la gravure. 



Cette dernire opration acheve, la planche, que l'on peut comparer 

 une eau-forte, est propre tirer des preuves la manire des gravures 

 sur bois. 



Pour obtenir avec les mmes dessins des planches graves en creux ou 

 en taille-douce, il faut oprer sur une planche de cuivre recouverte d'une 

 couche d'or. Dans le bain de sulfate de cuivre , les parties correspondantes 

 aux blancs se recouvrent encore de cuivre. On enlve, avec l'hyposulfte, 

 l'iode ou le compos d'iode qui s'est form; on oxyde la couche de cuivre 

 dpose, et l'on amalgame l'or, qui peut tre enlev alors avec l'acide 

 nitrique; on dissout en mme temps l'oxyde de cuivre. Dans cette prpara- 

 tion, les blancs sont videmment prservs, et les creux reprsentent les 

 noirs, comme dans les planches graves en taille-douce. 



La question scientifique est rsolue; reste la question artistique, qui ne 

 peut l'tre que par les personnes connaissant les exigences de l'art du 

 graveur. 



